Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



481 



der Verfasser bestätigen kann^ von dem der gemeinen Lärche nicht ver- 

 schieden 1). 



5. Das Holz der Douglastanne. 

 Die Douglastanne, »Red Fir«, »Oregon Pine«, Pseudotsuga Douglasii 

 Carr. (P. taxifolia Britton), ist im westlichen Nordamerika von der pazi- 

 fischen Küste bis ins Felsengebirge verbreitet, wird auch in Europa forstlich 

 angebaut. 



Fig. \Hi. Querschnittsansiclit aus dem Holze der Douglastanne (Pseudotsuga Douglasii), 3Ü0/1. Bei 

 GG die hier sehr auffällige Grenze zwischen dem dünnwandigen, einen neuen Jahresring beginnenden 

 Frühholze und dem dickwandigen Spätholze des vorangehenden Jahresringes. Unter p und p' sind 

 die äußersten Zellen des Spätholzes Parenchymzellen, durch dünnere Wände und plasmatischen, bzw. 

 körnigen Inhalt gekennzeichnet. Bei m meine aus Qnertracheiden bestehende Markstrahlkante, in 

 zweien ihrer Zellen mit Andeutung der zarten, schraubig verlaufenden Wandleistchen , bei x 

 Hoftüpfelpaare. Bei m' in' ein in seinem inneren, parenchymatischen Teile getroffener Markstrahl, hier 

 mit einfach getüpfelten Zellen, bei x' einseitige Hoftüpfel. Bei h Hoftüpfel zwischen benachbarten 

 Frühholz-Tracheiden; in den Tracbeidenreihen 3/3' und 6/7' auch im Spätholze Hoftüpfel. (Nach der 



Natur gezeichnet von Wilhelm.) 



Holz mit mäßig breitem bis schmalem Splint und anfänglich hell- 

 braunem, am Lichte und an der Luft rasch nachdunkelndem, dann dem 

 des Lärchenholzes ähnlichem, schün rot gefärbtem Kern, auch in breiten 

 Jahresringen mit ansehnlicher Entwicklung der Spätholzschicht. Sehr 

 fest und elastisch, ziemlich hart, von 0,47 — 0,59 absolutem spezifischen 

 Trockengewichte, entsprechend einem spezifischen Lufttrockengewichte 

 von etwa ,49-0,612). 



1) Fujioka (1. c, p. 223) nennt das Holz der Larix Icptolcpis dem der Pseudo- 

 tsuga japonica Shirasawa sehr äiinlich. »Das Auftreten des Strangparenchyms (? Wil- 

 helm) und die Tangentialwandhoftüpfclung sind ganz ähnlich wie bei Pseudotsuga«. 



2) Über Substanzmenge und Harzgehalt vgl. H. Mayr, »Wald- und Parkbäume«, 

 p. 398 u. f. Dort auch farbige Abbildung des Holzes, Taf. VIH, Fig. U. 



Wies ner, Rohstoffe. II. Band. 3. Aufl. 31 



